Zur Holzvergilbung. J^29 



Analysen sicher festgestellt werden. Für eine derartige Untersuchung ei'- 

 scheint mir die einwandfreie Beschaffung der notwendigen Substanz- 

 mengen schwierig ausführbar. Ich habe daher die Annahme eines 

 Oxydationsvorganges bei der Holzvergilbung durch Versuche zu unter- 

 stützen getrachtet, die bezweckteji, die Vergilbung durch Anwendung 

 bekannter Oxydationsmittel auf künstliche Weise herzustellen. Ich habe 

 einige Hölzer in Form von Hobelspänen der Vorbehandlung zur Aus- 

 führung der Holzstoffreaktion nach Mäule') unterworfen und konnte wahr- 

 nehmen, dass sich hierbei ihre Farbtöne ebenfalls in das Gelbbraune bis 

 Goldbraune geändert hatten; auch gaben sie dann mit Phloroglucin und 

 Salzsäure, ferner mit Eisenvitriollösung überaus ähnliche, mit Ammoniak 

 jedoch nur im allgemeinen ähnliche Reaktionen wie die vergilbten Hölzer. 

 Mit einer wässerigen Lösung von schwefeliger Säure wurden die 

 oxydierten Hölzer nur dann wieder etwas heller, wenn sie damit 

 behandelt wurden, bevor sie nach der oxydierenden Behandlung ge- 

 trocknet waren. Einmal getrocknet, wurden sie mit schwefeliger Säure 

 ebenso wenig heller wie die vergilbten Hölzer. Sehr ähnhche Ergebnisse 

 wie bei der Oxydation mit 1 ^'/q Kaliumpermanganatlösung und Nach- 

 behandlung mit verdünnter Salzsäure und Wasser nach Mäule erhielt 

 ich, als ich die Hölzer einige Tage den Dämpfen von rauchender Salpeter- 

 säure aussetzte. Doch könnte man hier die auftretenden goldgelben 

 Färbungen der Bildung von Nitroprodukten zuschreiben. ^j 



Ich wurde zu diesem Versuch durch die Beobachtung angeregt, 

 dass frisches Fichtenholz, welches einer Schale, die konzentrierte Salpeter- 

 säure enthielt, als Unterlage diente, sich rings um die Schale grau 

 gefärbt hatte. 



Über die Beziehungen zwischen dem Feuchtigkeitsgehalt der Luft 

 und der Holzvergilbung eine Untersuchung anzustellen, habe ich nicht 

 für notwendig gefunden, da Wiesner für holzstoffhaltiges Papier bereits 

 nachgewiesen hat, dass Feuchtigkeit wohl fördernd einwirkt, aber nicht 

 unbedingt notwendig ist.^) 



Von weiteren Bestandteilen der Luft kommen noch Kohlensäure 

 und Ammoniak in Betracht. 



Die Hölzer der Eiche, Rotbuche, Weisserle, Fichte, des Nussbaumes 

 änderten ihre Farbe nicht, als ich sie einige Zeit in eine Kohlensäure- 



') Das Verhalten verholzter Membranen gegen K Mn O4, eine Holzreaktion. 

 (Fünfstücks Beiträge zur wissenschaftl. Botanik, Bd. IV. 1900, S. 166.) 



3) Nach längerem Verweilen in den Dämpfen von rauchender Salpeter- 

 säure war die Oberfläche des Fichtenholzes mit unzähliclien Harztröpfchen 

 bedeckt. 



3) Wiesner a. a, 0. 



J^hiesbericht der Yei-einigiing für angewandte Botanik IV. I) 



